system: [SYSTEM]

user: 3. 结果与讨论 3.1. 海绵改性前后对柴油的吸油效果 聚氨酯海绵用丙酮和去离子水超声清洗，烘干至恒重后；分别在硬脂酸和棕榈酸的乙醇溶液中浸没，制得硬脂酸和棕榈酸改性的聚氨酯海绵。使用苏丹Ι号染料将柴油染色后，利用上述两种改性海绵放入柴油和水的混合体系，可看到水中的柴油能被改性后的海绵在数秒之内吸收，(图1和图2)。 图1. 硬脂酸改性聚氨酯海绵的吸油现象 图2. 棕榈酸改性聚氨酯海绵的吸油现象 由图1和图2可看出改性后的聚氨酯海绵对柴油有着很好的吸油效果，但是棕榈酸的吸油效果不如硬脂酸的吸油效果好。未改性的海绵吸油量少，吸收速率慢，吸油效果不明显。 3.2. 未改性海绵对柴油的吸油效果 通过实验由表1可知，未改性海绵的吸油体积为4.5 mL，吸水体积为16.83 mL，吸油量Q为7.30 g/g，而未改性海绵的吸水量是吸油量的3~4倍，说明未改性的海绵具有超吸水性能，吸油量较少。 Table 1 Effect of unmodified sponge on oil absorption of diesel oi 样品 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 平行1 4.5 3.65 15 14.39 19.5 18.04 23 7.30 平行2 4 3.24 18 17.26 22 20.50 18 6.48 平行3 5 4.06 17.5 16.78 21.5 20.84 23 8.12 平均值 4.5 3.65 16.83 16.14 21 19.79 21 7.30 表1. 未改性海绵对柴油的吸油效果 3.3. 改性时间对吸油效果的影响 通过实验由表2可知，改性时间对改性效果影响很大，当改性时间小于30 min时，随着改性时间的增加，单位吸油量逐渐增加，当时间大于30 min时，随着改性时间的增加，单位吸油量逐渐减少，时间为30 min时改性效果最好，此时，改性后海绵的吸油体积为9 mL，吸油量Q为14.60 g/g，说明，改性时间为30 min时改性效果最佳。 Table 2 Effect of modified time on oil absorption of modified sponge bystearic aci 改性海绵质量(g) 改性时间(min) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.52 10 7 5.68 11 10.55 18 16.23 39 10.92 0.49 20 8 6.49 8.5 8.15 16.5 14.64 48 13.24 0.50 30 9 7.30 9 8.63 18 15.93 50 14.60 0.51 40 8 6.49 9 8.63 17 15.12 47 12.73 0.50 50 8 6.49 10 9.59 18 16.08 44 12.98 表2. 改性时间对硬脂酸改性海绵吸油效果的影响 Table 3 Effect of modified time on oil absorption of modified sponge by palmitic aci 改性海绵质量(g) 改性时间(min) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.49 10 8 6.49 7 6.71 15 13.20 53 13.24 0.50 20 8 6.49 7.5 7.13 15.5 13.62 52 12.98 0.50 30 9 7.30 11 10.55 20 17.85 45 14.60 0.50 40 7 5.68 11 10.55 18 16.23 39 11.36 0.50 50 7 5.68 11.5 11.03 18.5 16.71 38 11.36 表3. 改性时间对棕榈酸改性海绵吸油效果的影响 通过实验由表3可知，改性时间对改性效果影响很大，当改性时间小于30 min时，随着改性时间的增加，单位吸油量逐渐增加，当时间大于30 min时，随着改性时间的增加，单位吸油量逐渐减少，时间为30 min时改性效果最好，此时，改性后海绵的吸油体积为9 mL，吸油量Q为14.60 g/g，说明，改性时间为30 min时改性效果最佳。 3.4. 改性温度对吸油效果的影响 通过实验由表4可知，当确定最佳改性时间时，改性温度的变化对柴油的吸油效果影响并不明显， Table 4 Effect of modified temperature on oil absorption of modified sponge by stearic aci 改性海绵质量(g) 改性温度(℃) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.52 20 7.5 6.08 10 9.59 17.5 15.67 43 11.69 0.51 30 8 6.49 9.5 9.11 17.5 15.60 46 12.73 0.52 40 7 5.68 10 7.67 17 13.35 41 10.92 0.51 50 7 5.68 9 8.63 16 14.31 44 11.14 表4. 改性温度对硬脂酸改性海绵吸油效果的影响 吸油量Q在11.62 g/g左右，因为反应进行时，温度的改变只会影响实验反应的快慢，增加或缩短反应时间，所以温度的变化对硬脂酸的改性效果的影响可忽略。因此，本实验将设定30℃为最适温度。 Table 5 Effect of modified temperature on oil absorption of modified sponge by palmitic aci 改性海绵质量(g) 改性温度(℃) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.50 20 7 5.68 10.5 10.07 17.5 15.75 40 11.36 0.51 30 7.5 6.08 12 11.51 19.5 17.59 38 11.92 0.51 40 7 5.68 7.5 7.19 14.5 12.87 48 11.14 0.51 50 5.5 4.46 12 11.51 17.5 15.97 31 8.75 表5. 改性温度对棕榈酸改性海绵吸油效果的影响 通过实验由表5可看出当确定最佳改性时间时，改性温度在20℃~40℃范围时，棕榈酸对柴油的单位吸油量Q在11.47 g/g左右；改性温度升高到50℃时，改性效果最差，吸油量Q达到8.75 g/g。因此，本实验将设定30℃为最适温度。 3.5. 改性剂用量对吸油效果的影响 通过实验由表6可看出，当确定最佳改性时间和改性温度时，改性剂用量对吸油效果影响较大，当改性剂用量少于30 mg时，随着硬脂酸用量的增加，吸油量逐渐增加，当改性剂用量超过30 mg时，随着硬脂酸用量的增加，吸油量变化不大。因此，当改性剂用量为聚氨酯海绵质量的6%时，硬脂酸改性聚氨酯海绵的吸油量为14.60 g/g，改性效果最佳。 Table 6 Effect of stearic acid dosage on oil absorption of spong 改性海绵质量(g) 硬脂酸质量(mg) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.50 10 7 5.68 4 3.83 11 9.51 64 11.36 0.50 20 8 6.08 5 4.84 13 10.92 62 12.16 0.50 30 9 7.30 4.5 4.36 13.5 11.66 67 14.60 0.50 40 7.5 6.08 4.5 4.36 12 10.44 63 12.16 0.50 50 7.5 6.08 5 4.84 12.5 10.92 60 12.16 表6. 硬脂酸用量对海绵吸油效果的影响 Table 7 Effect of palmitic acid dosage on oil absorption of spong 改性海绵质量(g) 棕榈酸质量(mg) 吸油量 吸水量 油水总吸量 吸油量占 总吸量的 体积比(%) 吸油量 Q (g/g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 体积(mL) 质量(g) 0.50 10 6 4.87 16 15.34 22 20.21 27 9.74 0.51 20 7 5.68 16 15.34 23 21.02 30 11.14 0.50 30 8 6.49 15.5 14.87 23.5 21.26 34 12.98 0.50 40 7.5 6.08 14.5 13.91 22 19.99 34 12.16 0.51 50 7 5.68 15 14.39 22 20.07 32 11.14 表7. 棕榈酸用量对海绵吸油效果的影响 通过实验由表7可看出，当确定最佳改性时间和改性温度时，改性剂用量对吸油效果影响较大，当改性剂用量少于30 mg时，随着棕榈酸用量的增加，吸油量逐渐增加，当改性剂用量超过30 mg时，随着棕榈酸用量的增加，吸油量降低。因此，当改性剂用量为聚氨酯海绵质量的6%时，棕榈酸改性聚氨酯海绵的吸油量为12.98 g/g，改性效果最佳。